482 0. Mügge, Heber die Kristalle des Malei'nsäureanliydrid. 
Die Kristalle fielen zunächst dadurch auf, daß sie schon bei 
Zimmertemperatur stark verdunsteten. Dabei bleiben die natür- 
lichen Kristallflächen glatt und glänzend, es entstehen auch keine 
Ätzfiguren auf ihnen, und sie sind, frei an der Luft liegend, noch 
nach einer halben Stunde meßbar ; muschlige Bruchflächen dagegen 
verlieren ihren Glanz binnen wenigen Minuten und werden voll- 
ständig matt. Es wird das daran liegen, daß die Verdunstungs- 
geschwindigkeit (die Löslichkeit in der Luft) ähnlich wie bei 
Bruch- und Schliffflächen, z. B. von Quarz gegen HF, anfänglich 
erheblich größer als bei natürlichen Kristallflächen ist, wobei an 
die Stelle der künstlichen Fläche zahllose , zunächst submikro- 
skopische Flächenelemente kristallo- 
on graphischer Lage treten, daher die 
Bruchflächen dann wie gerauht er- 
scheinen. 
Die Kristalle sind ferner dadurch 
von Interesse, daß sie bei Druck 
zwischen den stumpfen Prismenkanten 
leicht einfache Schiebungen nach{lOl) 
eingehen (Fig. 1), wobei zweite Kreis- 
schnittsebene die andere Fläche von 
( 1 0 1 } ist; die Schiebungen sind also 
reziproke mit K, : K„ — 73 ° 45 '. Die 
Flächen (1 10} werden dadurch in (01 1 } 
übergeführt. Es berechnet sich 110 : 
Fig. 1. Oll = 16° 29', beobachtet wurde 
15 ° 30 ' bis 14 ° 38 ' im geforderten 
Sinne, also erheblich zu kleine Werte. Da die Kristalle höchstens 
l mm groß waren und stets nur sehr feine Lamellen erhalten wurden, 
waren die Messungen nur wenig genau, aber die obigen Ab- 
weichungen beruhen sicher z. T. auch darauf, daß die neuen 
Grenzflächen der Lamellen, (Oll), sich, zumal in den ausspiüngenden 
Winkeln, schnell infolge Verdunstung runden, die dafür gemessenen 
Werte wurden schon während der Messung fortwährend kleiner 
und unsicherer. Es vollzieht sich hier also ein Prozeß in wenigen 
Minuten, der, als „Vernarbung“ der Lamellen auch an natür- 
lichen Kristallen bekannt, dort vermutlich lange Zeiträume bean- 
sprucht (z. B. Kalkspat, Rutil, Eisenglanz, ? Rotgülden). 
Die optische Orientierung der entstandenen Lamellen weicht 
von der der Hauptteile ab, Näheres konnte nicht ermittelt werden. 
Die Lamellen sind vielfach etwas verbogen, obwohl die Kristalle 
sonst sehr spröde erscheinen. An Absonderungsflächen längs ein- 
gelagerter Lamellen wurde gemessen 101 : 110 = 59 ° 49 ' (ber. 
59 ° 39 '). Beim Erhitzen (der Schmelzpunkt liegt schon bei 53 ") 
entstanden keine Lamellen ; die Substanz läßt sich leicht unter- 
kühlen. 
